PARANTHLNE. 225 



Malsjô près Carlstad en Wermland, e, par Rath; d'une scapolite 

 cristalline blanche et rougeàtre, de Bolton,/, par Wolff. 



a Oxygène b c d e f 



Silice 



48,15 





25,68 



49,42 



■ 47,49 



50,30 



47,24 



48,79 



Alumine 

 Ox. ferrique 



-25,38 

 4,48 



•11,82 ) 

 0,44 ! 



■12,26 



25,41 

 4,40 



27,57 

 4,54 



25,08 

 » 



24,69 



» 



28,16 



0,32 



Cbaux 



46,63 



Wô ) 





45,59 



47,16 



44,08 



46,84 



15,02 



Magnésie 

 Soude 



0,84 

 4,91 



0,33 ( 

 4,25 i 



6,36 



0,68 

 6,05 



0,47 

 4,71 



» 

 5,98 



2,18 

 3,55 



1,29 

 4,52 



Potasse 



' 0,12 



0,02 ) 





» 



0,58 



1,04 



0,85 



0,54 



Perte au feu 



0,85 







1,45 



0,48 



3,25 



1,75 



0,74 





98,36 



100,00 



100,00 



99,70 



97,10 



99,38 



Densité : 



2,733 







» 



2,660 



2,68 



2,703 



2,718 



La nouvelle analyse d, de M. Damour, quoique faite sur des 

 cristaux choisis exprès à cause de leur transparence et de leur ap- 

 parente pureté, ne conduit pas exactement au rapport 1:2:4 et 

 elle se rapproche davantage de 1:2:5, dont le type est fourni par 

 une scapolite en cristaux incolores, partie transparents, partie 

 opaques, de Gouverneur, Etat de New-York, et auquel se rapporte 

 assez bien la couseranite d'un noir grisâtre, légèrement altérée, 

 de Pouzac près Bagnères-de-Eigorre. 



Analyses : g, de la scapolite de Gouverneur, par Rath; /t, de 

 la couseHanite de Pouzac, par Pisani. 





9 



Oxygène 



Rapp. 



h 



Silice 



52.25 







27,86 



5 



52,20 



Alumine 



23,97 







44,16 



2 



22,25 



Ox. ferreux 



» 







» 





3,46 



Chaux 



9,86 



2,82 



1 







40,73 



Magnésie 

 Soude 



0,78 

 8,70 



0,31 

 2,24 



f 

 > 



i 



/ 



5,66 



4 



2,44 



4,27 



Potasse 



4,73 



0.29 







4,12. 



Perle au feu 



1 ,20 











4,50 





98,49 



400,97 



Densité : 



2.633 











2,76 



Entre lame ï on ite etlaparanthine, caractérisées par les rap- 

 ports 1 : 2 : 3 et 1 : 2 : 4, se placent une scapolite amorphe bleue 

 (dens. = 2,704), de Bolton, Massachusetts, analysée par Wurlz; une 

 scapolite en gros cristaux d'un blanc jaunâtre, à surfaces mates et 

 rugueuses, d'Arendal, analysée par Rath (1), et la parai ogi te. 



(4) Yoy. pour le détail des analyses, le « Handbuch des Mineralchemie », par 

 Ramraelsberg ; Leipzig, 4 860, pag. 74 5 à 728. 



t. i. 15 



